AIR gg ari 
risultati avuti colle leghe metalliche, e nel successivo quelli ottenuti colle miscele 
saline. 
Fra le leghe metalliche furono scelte le tre coppie: 
rame ++ nichel 
rame + oro 
argento -—+ oro. 
Tutte queste coppie dànno cristalli misti in tutti i rapporti, come verrà detto 
più dettagliatamente in appresso. 
La diffusione fu fatta avvenire riscaldando fili composti di strati sovrapposti dei 
due metalli. Questi fili venivano ottenuti prendendo un sottile filo di nichel per la 
prima coppia, di oro per le due ultime, e depositandovi sopra elettroliticamente uno 
strato di rame o di argento, fino ad avere il rapporto in peso voluto fra i due metalli. 
Fu scelto il metodo elettrolitico perchè sembrò quello che potesse dare la mi- 
gliore adesione fra i due strati metallici senza ricorrere alla pressione. 
La diffusione fu poscia provocata riscaldando (in forno elettrico a resistenza ed 
in corrente di idrogeno) i fili così ottenuti, ad una temperatura inferiore alla minima 
possibile temperatura di fusione del sistema. 
Bisognava ora considerare la possibilità dell'intervento di pressioni interne ge- 
nerantisi nel sistema per effetto del riscaldamento ad alte temperature (800-1000°) 
del filo a due strati, preparato, come fu detto sopra, a temperatura ordinaria. Pres- 
sioni di tal genere potrebbero evidentemente destarsi quando il metallo formante il 
nucleo fosse più dilatabile di quello costituente l’ involucro. 
Dietro mia preghiera, tale questione fu esaminata dal mio amico, il prof. T. Levi- 
Civita, il quale ha assegnato l'espressione generale degli sforzi, che secondo i casi 
possono essere pressioni o trazioni, in funzione dei coefficienti di dilatazione e delle 
costanti elastiche dei due materiali. Da calcoli approssimativi risulta che, in deter- 
minati casì, tali pressioni potrebbero raggiungere valovi assai elevati. 
Io ho pertanto operato in modo da sottrarmi a tale intervento di pressioni in- 
terne, mettendo come nucleo il metallo meno dilatabile, cosicchè alla superficie di 
contatto non possono, all’inizio del riscaldamento, generarsi pressioni. Il calcolo mostra 
poi più precisamente che, in condizioni di equilibrio, anche ad alta temperatura si 
esercitano sforzi che hanno carattere di trazioni e non di pressioni. 
I coefficienti di dilatazione lineare dei metalli impiegati sono i seguenti ('): 
Rame ti i a 2090700007 a 100.02101000.020 
NIchel et ei e 070.000 Ro » 0,000018 
Argento CI MIOUONA RT ROSARIA, 0,000019 st? ” 0,000020 
O TORSO 000001 
Avendo dunque preso come filo interno, nella prima coppia il nichel, nelle due 
ultime l'oro, siamo sempre nelle condizioni richieste. 
(1) Landolt-Bornstein, Physik. Chem. Tabellen, 3* ediz., pag. 199. 
